S04 CUI 



îictle et Li'ilh'.nte. Quand on y est parvenu , on met de l'étaii» 

 sur le cuivre; on élève assez la température pour fondre le 

 i>remicr de ces métaux ; puis pu Tétend de toutes parts sur le 

 cuivre avec l'étoupc. Il paroit que l'étain adhère au cuivre 

 par la même force que l'amalgame d'étain adhère au verre , 

 c'est-à-dire, sans qu'il y ait d'union chimique entre les deux 

 métaux. Quel que soit le soin avec lequel on ait fait Fétamase, 

 on doit éviter de laisser séjourner des corps gras ou acides 

 dans les vaisseaux où on l'a appliqué, car au bout d'un certain 

 temps ils se recouvriroient de vert-dc-gris. L'étain qui se fixe 

 au cuivre, n'est qu'en peiite quantité-, car, d'£\près l'observa- 

 tion de Bayen,unc cusseroic de neuf pouces de diamètre et 

 de trois pouces trois lignes de profondeur, pesée au moment 

 ou elle étoit prête à recevoir l'étain, et repesée après l'opc- 

 l'atiou, ne se trouva augmentée que de 21 grains. 



Il existe peu d'alliages qui soient aussi employés que celui 

 de cuivre et d'étain; mais, suivant les usages auxquels il est 

 destiné, on fait varier la proportion de ses élémens. On le 

 prépare dans des creusets , lorsqu'on n'opère que sur de 

 petites quantités, et dans des fours à réverbère, lorsqu'il s'a- 

 git de couler des canons, des statues, etc. Il faut, autant que 

 possible, préserver les métaux du contact de l'air par- une 

 couche dépoussière de charbon; autreiDcnt. on éprouveroit 

 deux inconvéniens : dabord on perdroit du cuivre et de l'é- 

 tain ; ensuite , celui-ci s'oxidant plus facibjment que le cuivre , 

 la proportion des deux métaux se trouveroit différente de 

 celle qu'on auroit voulu suivre dans la préparation de l'alliage. 

 Lorsque le cuivre est rouge de feu, il se combine bien à l'é- 

 tain : seulement il faut avoir la précaution de brasser les mé- 

 taux, afin de former un alliage bien homogène; autrement, 

 il s'en produiroit un qui contiendroit dans sa partie inférieure 

 une proportion de cuivre plus grande que celle qui seroit 

 contenue dans sa partie supérieure. 



Alliage de i 00 i>e Cuivre et de 4,17 d'Etai?!. 



M. Chaudet a proposé l'emploi de cet alliage pour la fabi;!- 

 cation des médailles coulées. Quand il est fondu, il le coule 

 dans des moules préparés avec des os de mouton calcinés, 

 c'est-à-dire, avec la matière des coupelles. Les médailles sont 



